焼入れ

焼入れとは、金属を所定の高温状態から急冷させる熱処理であるJIS B 6905。焼き入れとも表記するgroup="注"。

広義には、金属全般を所定の高温状態から急冷させる操作を行う処理を指しJIS B 6905、狭義には、鉄鋼材料を金属組織がオーステナイト組織になるまで加熱した後、急冷してマルテンサイト組織を得る熱処理を指す日本機械学会。本記事では、狭義の方の鋼の焼入れについて主に説明する。

焼入れを行うことにより、鉄鋼材を硬くして、耐摩耗性や引張強さ、疲労強度などの強度を向上させることができる山方。焼入れ性がよい材料ほど、材料内部深くまで焼きを入れることができる。焼入れしたままでは硬いが脆くなるため、靭性を回復させて粘り強い材料にするために焼戻しを焼入れ後に行うのが一般的である。焼入れ処理にともなって割れやひずみなどの欠陥が起きる可能性があり、冷却方法などに工夫が行われる。

1. 基本原理
-------

物質は、組成、温度、圧力の条件により、液体や固体などに代表される相と呼ばれる物質の形態が変化する日本熱処理技術協会。組成、温度、圧力などを縦軸や横軸として変化させて、どの相が存在するか示した図を状態図、平衡状態図、あるいは相図と呼ぶ日本機械学会。合金の場合は、圧力一定として温度変化と組成変化で状態図を示す場合が一般である日本機械学会。また、合金の場合は、固体として存在する間でも種々の相に変化するのが特徴である日本機械学会。このような相の変化を変態と呼ぶ不二越熱処理研究会。

ある1つの金属元素に別の1つの元素を加えたものを二元合金と呼ぶ日本熱処理技術協会。鉄と炭素から成る二元合金について、横軸に炭素の質量パーセント濃度、縦軸に温度を取り、相の変化を示した図を鉄-炭素系二元合金平衡状態図、あるいは鉄-炭素系平衡状態図などと呼ぶ山方日本熱処理技術協会。ここで「平衡」とは、非常にゆっくり冷却・加熱したときの変化を表している山方。鉄-炭素系二元合金平衡状態図は純鉄と純炭素のみを原料とした合金に基づくものであるが、一般的な鋼は、不純物として、あるいは性質改善のために、炭素以外の成分も含んでおり、これらの他の成分により状態図が多少変化するので注意が必要である日本熱処理技術協会日本熱処理技術協会。合金鋼の場合で、横軸：炭素濃度、縦軸：温度の状態図で比較すると、合金元素の総量が5%以下の低合金鋼では鉄-炭素二元合金とほぼ同形だが、総量10%以上の高合金鋼になると大きく異なってくる日本熱処理技術協会。以下では簡単のために鉄-炭素系二元合金平衡状態図を用いて鋼の相変化を説明する。

純鉄と呼ばれる炭素質量パーセント濃度が0.022%以下の領域を除いて、鉄-炭素系二元合金平衡状態図を見ていく。室温では、鋼の相はフェライト相およびセメンタイトで構成される山方。詳しく見ると、炭素濃度0.77%未満ではフェライト+パーライトで、0.77%丁度ではパーライトのみで、0.77%超過ではパーライト+セメンタイトで構成される朝倉・橋本。この0.77%の点を共析点と呼び、共析点未満の炭素濃度の鋼を亜共析鋼、共析点丁度を共析鋼、共析点超過を過共析鋼と呼ぶ朝倉・橋本。硬さに注目すると、フェライトは軟らかく粘りのある組織で、パーライトも比較的柔らかい組織で、セメンタイトは非常に硬いが脆い組織となっている山方。

高温域を見ていくと、A1線と呼ばれる727℃の温度を超えた領域では、亜共析鋼はフェライト+オーステナイトに、共析鋼はオーステナイトのみに、過共析鋼はオーステナイト+セメンタイトになる。この温度では亜共析鋼にはまだフェライトが存在するが、さらに温度を上げてA3線と呼ばれる温度を超えると亜共析鋼もオーステナイトのみの相となる日本熱処理技術協会。オーステナイトもフェライトに似て軟らかく粘りのある組織であるが、炭素固溶領域が大きい特徴を持つ山方。

オーステナイトあるいはオーステナイト+セメンタイトの高温状態から、逆に冷却していくとする。ゆっくり平衡的に冷やしていくと上記で説明した順序を逆にたどって変態が起こるだけだが、冷却速度を上げて冷やすと、パーライトやフェライトに変態する時間が足りず、マルテンサイトと呼ばれる平衡状態図には示されない相が現れる坂本。この変態をマルテンサイト変態と呼ぶ。マルテンサイト組織は、α鉄が過剰に炭素を強制固溶した組織で、非常に硬い性質を持つ山方。このように、急冷によるマルテンサイト変態を起こして鋼を硬くさせる操作が、一般的な鋼の焼入れである日本機械学会日本熱処理技術協会。

日本刀の焼入れなど、焼入れは古来から経験的な鍛冶職人の技術として存在していたが、1888年、ロシアの冶金学者ドミートリー・コンスタンチノヴィッチ・チェルノフにより、焼入れが起こる具体的な加熱・冷却条件が発表され、これが鋼の焼入れ、及び熱処理の理論的な嚆矢とされる大和久。

2. 方法
-----

焼入れは、一般的に加工品の加熱、温度保持、冷却という順序で行われ、冷却途中でマルテンサイト変態が発生する。また、通常は焼入れ後に焼戻しを行う。以下に順を追って説明する。

2.1. 加熱
-------

鋼の組織がオーステナイトになるまで加工物を炉などで加熱する。熱処理用の炉の種類には、熱源の種類別に、電気炉、重油炉、ガス炉、塩浴炉などがある坂本。加熱前の前処理として、焼入れ不良の原因となるため、加工品に汚れや錆がある場合は洗浄やショットブラストで取り除く藤木。加熱は、一般に、亜共析鋼ではA3線から30 - 50℃高い温度まで昇温させ、共析鋼・過共析鋼ではA1線から30 - 50℃高い温度まで昇温させて、温度を保持する山方。前述の通り、A3線・A1線を超えるとオーステナイト化されるが、それよりも30 - 50℃高く設定する理由は十分均一なオーステナイトを得る確実性を上げるためである坂本。このような焼入れのための最高加熱温度を焼入れ温度あるいはオーステナイト化温度と呼ぶ日本熱処理技術協会。上記の一般的な焼入れ温度は、焼なましの一種である完全焼なましとほぼ同じ加熱温度でもある日本熱処理技術協会。

亜共析鋼の場合、もし焼入れ温度がA3線より低い場合は、A3線以下ではフェライトが既に析出しているので、焼入れ後組織にもフェライトが含まれるようになり十分な硬度が得られない不二越熱処理研究会。このような、何らかの原因によりマルテンサイトのみの組織が得られなかった焼入れを不完全焼入れ、甘焼きと呼ぶ大和久大和久。これに対して、100%マルテンサイト組織が得られた焼入れを完全焼入れと呼ぶ大和久。ただし、100%のマルテンサイトを得ることは現実的には困難なので、およそ90%程度で実用上は完全焼入れと見なされる大和久。逆に焼入れ温度が高過ぎると、結晶粒が粗大化して焼入れ後の機械的性質が劣るようになる朝倉・橋本。また、後述の焼割れや変形の原因にもなる朝倉・橋本。

過共析鋼の場合、A1線を超えて Acm線以上まで加熱すれば全ての組織がオーステナイト化されるが、この温度から焼入れしても焼割れや残留オーステナイトの増加などが発生して上手く焼入れできない坂本。これは鉄中への炭素の固溶濃度が大きくなり過ぎることが原因で、このため焼入れ温度を A1線直上に設定するのが一般である坂本。ただし、後述の通り高合金鋼使用の場合は、Acm線以上で焼入れ温度を設定する場合もある。

2.2. 温度保持
---------

焼入れ温度に保持してセメンタイトをオーステナイト中に固溶させる操作を、固溶化熱処理、オーステナイト化処理とよぶ日本熱処理技術協会。昇温速度にもよるが、加熱するとき加工品の表面に比べて内部・中心は遅れて昇温するので、表面温度が焼入れ温度に達した後に内部・中心温度は遅れて焼入れ温度に達する日本熱処理技術協会。そのため、加工品表面が焼入れ温度に達してから冷却するまでの時間を保持時間、加工品全体が焼入れ温度に達してから冷却するまでの時間を有効保持時間と呼び分ける日本熱処理技術協会group="注"。必要な保持時間は、昇温速度、加工品の大きさ、化学成分や加熱前の組織状態によって変わる不二越熱処理研究会日本熱処理技術協会。

昇温速度の影響としては、A3線またはA1線を超えると昇温がゆっくりでもオーステナイト変態が進行するので、徐々に加熱した場合は保持時間は短くてもよく、急速に加熱した場合は長くする必要がある日本熱処理技術協会。

また、内部・中心温度は遅れて昇温するので、加工品の形状が大きくなるほど全体が均一温度になるのに時間がかかる不二越熱処理研究会。表層温度が焼入れ温度に達してから中心部温度が0.25%以内で表層温度と均一になる時間の概算式として、加工品が丸棒形状・低炭素鋼とした場合の次式がある不二越熱処理研究会。

ここで、//t// は均一に要する時間 、//d// は直径  である。高合金鋼の場合は熱伝導率が悪くなり、均一に要する時間は上式よりも長くなる不二越熱処理研究会。

材質の影響としては、焼入れ前の組織の結晶粒が微細化されているほど、均質なオーステナイト化にかかる時間が短く、保持時間も短くてよくなる不二越熱処理研究会。また、組成の影響も大きく、高炭素クロム軸受鋼、高速度鋼、ダイス鋼などでは、同じ条件で比較して、機械構造用炭素鋼などよりも約20分程度保持時間が長くする必要がある日本熱処理技術協会大和久。

2.3. 冷却
-------

加工品の加熱・保持後に冷却を行う。焼入れに必要な冷却速度は大体160℃/秒以上とされる大和久。冷却速度を下げていくと、マルテンサイト変態の前にパーライト変態、ベイナイト変態、フェライト変態が発生するようになり、冷却後の組織にマルテンサイト以外の組織が混入し始める日本熱処理技術協会不二越熱処理研究会。この他の組織が発生するようになる限界の冷却速度を上部臨界冷却速度、あるいは単に臨界冷却速度と呼び朝倉・橋本、完全焼入れになる限界速度でもある日本熱処理技術協会。上部臨界冷却速度からさらに冷却速度を下げていくと、他の変態が多くなりマルテンサイト変態の比率が下がっていき、遂にはマルテンサイト変態が発生しなくなる不二越熱処理研究会。この限界の冷却速度を下部臨界冷却速度と呼び不二越熱処理研究会、不完全焼入れになる下限速度となる日本熱処理技術協会。さらに冷却速度を遅くすると焼ならしに、もっと遅くすると完全焼なましに該当するような熱処理操作となる日本熱処理技術協会。

このような冷却速度と変態の関係を、亜共析鋼を例にしてCCT図で見ていくと 、上部臨界冷却速度でパーライト変態開始線にかかり出す日本熱処理技術協会。上部臨界冷却速度と下部臨界冷却速度の間では、100%パーライト変態する前にパーライト変態領域を抜けて残りはマルテンサイト変態領域に入る不二越熱処理研究会。下部臨界冷却速度で100%パーライト変態線にかかり出し、これ以上になると全てパーライト変態となる日本熱処理技術協会。

また、降温中の焼入れ温度から約550℃までの範囲を臨界区域と呼ぶ。これはTTT図で見ると、オーステナイトからパーライトあるいはベイナイトへの変態開始曲線の左に張り出した鼻のような部分がこの約550℃に相当する不二越熱処理研究会。この鼻の部分を通り過ぎるときに、パーライトあるいはベイナイトへの変態が起きやすい朝倉・橋本。急冷させて鼻の部分を避けるところまで降温させれば、変態開始曲線はC形になっているためベイナイトへの変態開始点は長時間側へ逃げていき、冷却速度を落とせる余裕が生まれる朝倉・橋本。つまり、臨界区域を抜ける温度まで、できるだけ早く冷却することが完全焼入れを行うために重要となる。

一般的に理想的な冷却の仕方は、焼入れ温度から臨界区域を過ぎて後述のマルテンサイト変態開始温度手前まで出来るだけ早く均一に冷やし、Ms点以下の危険区域はゆっくり冷やすとされる大和久。焼入れ温度からMs点までの急冷は、上記のようなマルテンサイト変態以外が発生する不完全焼入れを避けるためで、Ms点に到達した後は急冷の必要は無くなり、後述の焼割れや変形などの欠陥を避けるため冷却速度をゆっくりにする。

2.3.1. 二段冷却・等温冷却
----------------

上記で説明したような理想的な冷やし方を実現するため、冷却剤と加工品の温度が平衡になるまで放置せず、降温途中のMs点前で、水冷などの急冷から空冷などのゆっくりとした冷却に切り替える方法が取られる日本熱処理技術協会。このような冷却を二段冷却などと呼び大和久、焼入れを二段焼入れ、あるいは引上げ焼入れ、中断焼入れ、階段焼入れ、などと呼ぶ日本熱処理技術協会JIS B 6905。また、二段焼入れを、水や油などの冷却剤へ漬けた瞬間からの時間を数えて引き上げる方法で実現する方法を、時間焼入れと呼ぶ。時間焼入れの場合の目安としては、水焼入れは肉厚3mm当たり1秒、油焼入れは同肉厚当たり3秒で引き上げるのが良いとされる日本熱処理技術協会。時間に拠らない場合の目安としては、加工品の振動や水鳴が止んだときに引き上げるのが良いとされる日本熱処理技術協会。ただし冷却時間を誤ると、極端に短いときは全く焼きが入らない、短いときは表面は焼きが入るが中心部との温度差で中間部が変態膨張して後述の焼割れが起こる、長すぎると危険区域を通過して同じく焼割れが起こるなどの難しさがある不二越熱処理研究会。

二段焼入れに対して、Ms点を通過して常温まで冷却する方法を連続冷却と呼び大和久、焼入れを普通焼入れと呼ぶ朝倉・橋本group="注"。また、冷却の途中で一定時間等温に保ち、その後また冷却する方法を等温冷却と呼び大和久、焼入れを等温焼入れ、恒温焼入れなどと呼び、後述のマルテンパやオーステンパなどで利用される朝倉・橋本。

2.3.2. 加工品形状の影響
---------------

焼割れや変形を避けるためにも、加工品全体が均一に降温するように冷却するのが理想的である。そのためには冷却速度を落とすことが1つの方策だが、その他に降温を不均一にする要因としては加工品形状やサイズの影響が大きい。

一般に、表面が最も冷却が早く、内部深くなるに連れて冷却が遅くなる。そのため、表面は100%マルテンサイトが得られるような冷却であっても、中心部ではパーライトしか得られないような冷却速度まで低下してしまうことがある不二越熱処理研究会。このように、内部深くになるほど焼きが入りにくくなるので、加工品のサイズが大きくなるほど焼きが入らない領域が大きくなる不二越熱処理研究会。また、内部の冷却が遅くなることに起因して、内部だけでなく、表面側も冷却速度が低下して焼きが不十分となることもある。このような加工品の大きさが大きくなるほど焼きが入りづらくなる現象を、質量効果と呼ぶ山方。焼入れ性が良い材料では深くまで焼きが入りやすいので質量効果を小さくできる山方。

大きさの他、加工品の形状によって冷却速度は異なる藤木。同じ条件で冷却しても、形状が球、丸棒、平材の違いによる冷却速度比は、大まかに以下のように異なる大和久。

球：丸棒：平材 = 4：3：2これを形状効果などと呼ぶ藤木。

また、同じ加工品内でも局所的な形状の違いによって冷却速度が異なる大和久。特に、凸部が冷却が早く、凹部が冷却が遅い日本熱処理技術協会。これを隅角効果などと呼ぶ藤木。それぞれの冷却速度比は大まかに以下のようになる大和久。

3面角：2面角：平面：凹面角 = 7：3：1：1/3

2.3.3. その他の影響
-------------

その他に、均一な冷却を実現するために、

冷却中は冷却材を適度に撹拌する不二越熱処理研究会。
加工品の薄肉部に当て物をするなどして冷却する不二越熱処理研究会。
酸化スケールなどの異物が表面に付着しないように冷却する不二越熱処理研究会。などの方法・注意点がある。冷却剤の詳細については後述を参照。

2.4. マルテンサイト変態
--------------

素早い冷却により、ある程度まで冷却が進むとマルテンサイト変態が開始する。冷却中のマルテンサイト変態開始温度をMs点、マルテンサイト変態終了温度をMf点と呼ぶ不二越熱処理研究会。Ms点とMf点の間では、時間によらず瞬間的にマルテンサイト変態が発生するが、冷却が進むことがマルテンサイト変態が進む条件となる日本熱処理技術協会。つまり、Ms点を通過しても冷却を一端停止させると変態の進行も停止する不二越熱処理研究会。

Ms点は鋼の化学成分とオーステナイト化温度によって決まる日本熱処理技術協会。化学成分量から、鋼のMs点を予測する実験式は数多く提案されている平川ほか。以下に例を示す。

//Ms// = 538 − 317 × //C// − 33 × //Mn// − 28 × //Cr// − 17 × //Ni// − 11 × //Mo// − 11 × //W// − 11 × //Si//
//Ms// = 550 − 350 × //C// − 40 × //Mn// − 20 × //Cr// − 17 × //Ni// − 10 × //Mo// − 5 × //W// − 10 × //Cu// − 35 × //V// + 15 × //Co// + 30 × //Al//
//Ms// = 521 − 353 × //C// − 24 × //Mn// − 18 × //Cr// − 17 × //Ni// − 26 × //Mo// − 22 × //Si// − 8 × //Cu// ここで各記号は、//Ms// はMs点温度 で、//C//, //Mn//, //V//, //Cr//, //Ni//, //Cu//, //Mo//, //W//, //Co//, //Al//, //Si// は各元素の質量パーセント濃度  である。共析鋼の場合で、Ms点は約260℃程度となる不二越熱処理研究会。

Ms点が高くなるとMf点も高くなり、低くなる場合も同様に低くなる傾向を持つ坂本。炭素鋼の場合で、Ms点からMf点までは200 - 300℃程度の温度幅である不二越熱処理研究会。上式にも示されるように炭素濃度が上がるとMs点は低くなるので、高炭素鋼の場合はMf点は室温よりも低くなる坂本。そのため、室温まで冷却が完了してもオーステナイトが変態しきれず、焼入れ後組織中に残留オーステナイトとして残ることになる坂本。残留オーステナイトは放置しておくと、室温でも時間が経過するに連れて自然にマルテンサイト変態を起こす朝倉・橋本。このマルテンサイト変態による体積膨張で、最終製品の寸法変化が生じてしまう朝倉・橋本。これを避けるために、高炭素鋼を用いた製品、特に寸法の経年変化を嫌う精密部品では、焼入れ後直ちに0℃以下に冷却するサブゼロ処理を実施して、残留オーステナイトをマルテンサイト化させる日本熱処理技術協会。

Ms点以下になるとマルテンサイトが発生し始めるが、オーステナイトからマルテンサイトへ変態すると大きな体積膨張が起こる日本熱処理技術協会。Ms点以下になるとき、温度が不均一だと、上記の膨張発生と冷却による体積縮小の部分的ばらつきにより内部応力が発生して、内部応力が引張強さを超えると割れが発生する日本熱処理技術協会。そのためMs点以下の温度域を危険区域と呼び、ゆっくり均一に冷やすことが良いとされる大和久。このため、上記で説明した二段焼入れや等温焼入れなどの手法がある。

2.5. 焼戻し
--------

焼入れにより鋼の硬さを増大させることができるが、靭性が低下して非常に脆い状態となる山方。このため、粘り強さを得るために、焼入れ後には焼戻しを行うのが一般的である山方。焼入れと焼戻しの一連の熱処理をまとめて焼入焼戻しと呼びJIS B 6905、特に、約400℃以上の高温焼戻しでトルースタイトかソルバイト組織を得る焼入焼戻しは調質と呼ばれるJIS B 6905group="注"。

焼戻しの種類にもよるが、焼戻しによりシャルピー衝撃値などの靱性や伸び・絞りなどの延性は回復するが、硬さや引張強さはある程度低下してしまう不二越熱処理研究会。そのため、不完全焼入れにより焼入れ硬さが低いものも、完全焼入れにより焼入れ硬さが高いものも、焼戻し条件を調整すれば、焼戻し後の硬さ及び引張強さを同じにすることができる日本熱処理技術協会。しかし、例え焼戻し後硬さが同じだったとしても、降伏点、伸び、絞り、衝撃値、疲労限度の値は完全焼入れされたものの方が良好である日本熱処理技術協会。よって、完全焼入れを狙った上で、所定の硬さに焼戻しで調整するのが理想とされる大和久。

3. 焼入れ後の材質
----------

3.1. 焼入れ硬さ
----------

焼入れ後の最高硬さは、ほぼ炭素含有量によって決定され、他の合金元素の影響は少ない日本熱処理技術協会。概算式として、マルテンサイトの含有率に応じた硬さの計算式を示す大和久。

90%マルテンサイト焼入れ硬さ
50%マルテンサイト焼入れ硬さ
微細パーライト焼入れ硬さここで、//HRC// はロックウェル硬さ、//C// は炭素質量パーセント濃度  である。ただし、炭素量がある程度以上になると硬さの上昇は飽和して変化しなくなり、上記の概算式は成立しなくなる日本熱処理技術協会。炭素量が約0.6%を超えると焼入れ硬さが大体一定となる大和久。

最高硬さは炭素含有量によって決まるが、どれだけ加工品の内部深くまで硬くなるかは加工品材料の焼入れ性によって大きく影響され、炭素以外のモリブデンなどの合金元素の影響もある大和久。

3.2. 機械的性質
----------

硬さ以外の機械的性質としては、引張強さ、降伏比も焼入れにより向上する大和久。しかし、硬いが非常に脆い性質になっており、また、後述の焼入れ応力により強度に悪影響を及ぼす残留応力も発生している不二越熱処理研究会。この残留応力は耐摩耗性にも悪影響し、焼入れし放しのものは硬さの割に摩耗に弱くなる大和久。

低炭素構造用鋼による結果を例として、熱処理の種類による機械的性質の違いを以下に示す。



3.3. その他の性質
-----------

物理的性質としては、焼入れにより、電気抵抗は増加し、熱伝導率は低下する傾向にある大和久。化学的性質としては、マルテンサイトは、焼戻し後組織のトルースタイトと比較すると腐食しにくい性質を持つ大和久。

4. 冷却剤
------

加熱保持後に冷却するために冷却剤が必要になる坂本。焼入れに用いられる冷却剤としては、

水
油
水溶液
塩浴
加圧ガス
空気などがある山方。慣習として、使用する冷却剤の名前を冠して○○焼入れなどと呼ぶ。例えば水中で冷却する焼入れは水焼入れ、油中で冷却する焼入れは油焼入れなどと呼ぶJIS B 6905。また、冷却液に浸漬させて焼入れする方法をズブ焼入れ、冷却液を吹きつけて焼入れする方法をスプレー焼入れ、噴射焼入れ、霧状の冷却液中で行う焼入れを噴霧焼入れなどと呼ぶJIS G 0201大和久。

冷却剤の種類の他に、流体の場合は撹拌の程度が冷却の強さに大きく影響する不二越熱処理研究会。これは、加工品を水や油の冷却液につけると、すぐに加工品表面に蒸気膜が発生・覆い、冷却がゆるやかとなるためである山方。一般に、実際に冷却剤を使用する上で必要な管理項目は、温度、撹拌、異物混入防止、冷却剤の品質・寿命が挙げられる坂本。

冷却剤の冷却の強さを表す指標を冷却能と呼び、次式で示すH値が使用される不二越熱処理研究会。

ここで、//α// は加工品から冷却剤への熱伝達率、//λ// は熱伝導率である。//H// は  の単位を持つ。



4.1. 水
------

水による冷却は、冷却剤の中でも冷却速度が大きく不二越熱処理研究会、コストが安く、どこでも手に入りやすいという利点がある坂本。しかし、Ms点を過ぎた危険区域温度でも急冷してしまうので、焼割れや変形の不具合の可能性が高い不二越熱処理研究会。

水温が30℃を超えると冷却能が大きく低下するので、30℃以下に保った使用が推奨される日本熱処理技術協会。冷た過ぎても冷却効果が悪くなるので、焼入れを開始するときの水温は、15℃程度が適当とされる坂本。約60℃くらいでは油と同程度の冷却速度となるので、油焼入れの代わりに使用される場合もある大和久。

4.2. 油
------

油による冷却は、均一な冷却ができ、危険区域でもゆっくり冷却できるので焼割れや変形の危険が少ないという利点がある大和久。一方、冷却速度が水の約1/3遅く、臨界区域での冷却が遅い点、火災や環境汚染に注意する必要がある点などの欠点がある不二越熱処理研究会大和久。焼入れ用に調整された油を焼入油と呼び、鉱油が広く使用されている日本熱処理技術協会。

油の場合は、油温を上げると粘度が小さくなり、結果として冷却が早くなる不二越熱処理研究会。そのため油の冷却能は60 - 80℃で最も大きくなる日本熱処理技術協会。加工品によって冷却油自身も温度上昇することを考えて、焼入れを開始するときの油温は、50 - 70℃程度が適当とされる坂本。さらに温度を上げて後述のマルテンパなどにも使用される。

4.3. 水溶液
--------

水溶性の物質を水に溶かして冷却剤として使用するもの。苛性ソーダ、炭酸ソーダ、食塩などは、蒸気幕が発生している時間を短縮できるので水の冷却能を高めることができる不二越熱処理研究会。

近年では、ポリマーを利用したポリマー焼入液が実用化されている大和久。ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリアルキレングリコールなどを利用したものがある。液濃度に応じて冷却能が変わり、高濃度では油寄り、低濃度では水寄りになる大和久。油のように危険区域での冷却速度を落とすことができ、水のように火災の恐れが無いという利点がある大和久。

4.4. 塩浴
-------

塩浴、あるいはソルトバスは、塩類を浴に満たして加熱して液体化したもの。熱処理塩浴剤をソルトと総称する。150 - 500℃に加熱して使用する大和久。後述のマルテンパ、オーステンパに使用される。150℃程度の塩浴は、50℃程度の油と同程度の冷却能となる不二越熱処理研究会。

塩類としては、塩化カリウム、食塩、硝酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウムなどが使用される不二越熱処理研究会。均一な冷却ができ、焼むらや焼割れが少ないなど利点がある一方、塩浴のコストが掛るなどの欠点がある。

4.5. 加圧ガス
---------

水素ガスや窒素ガス、ヘリウムガスなどを加圧して吹きつけ、焼入れの冷却剤として利用する山方。 真空加熱炉と併用して、表面を酸化させない光輝焼入れに利用される大和久。

0.1 - 0.6 MPa程度の加圧ガスで、焼入れ性の良い高合金鋼に対して行われるのが一般的である不二越熱処理研究会。0.5 - 4 MPaまで加圧して低合金鋼へ適用する例もある不二越熱処理研究会。ただし、日本国内では1 MPa以上では高圧ガス保安法で規制されるため採用が難しく、ガスを高速循環させて冷却速度を向上させる方法などが開発されている。ガス焼入れの欠点としては、設備にコストがかかることなどである不二越熱処理研究会。

4.6. 空気
-------

通常、空冷は焼ならしに使用される。冷却速度が遅いので普通は焼入れには使用しないが、冷間加工用工具鋼は、焼入れ性が大きいこともあり、変形を嫌う場合は空冷で焼入れする場合もある日本熱処理技術協会。

5. 焼入れの種類
---------

等温焼入れを利用したものや表面相のみ焼入れするものなど、特別な名称が与えられたような焼入れの種類を以下に説明する。

5.1. マルクエンチ
-----------

マルクエンチは、等温焼入れの一種で、焼入れ温度からの急冷途中にMs点直上の200 - 300℃の温度で停止させ、加工品全体の温度が均一になるまで一定時間温度保持し、再び空冷などのゆっくりとした冷却に切り替えて焼入れを完了させる方法である朝倉・橋本。Ms点以下の危険区域をゆっくり均一に冷却させることで焼割れ、ひずみを防止することを目的とする朝倉・橋本。マルクエンチ後は普通の焼入れ同様に焼戻しが必要とされる坂本。

焼入れ温度からの最初の冷却剤としては、停止させたい温度に加熱してある塩浴や油浴を使用する。このような浴を熱浴と呼ぶ大和久。途中の冷却停止時間が長すぎると等温変態が開始して、マルテンサイトが得られなくなる注意点がある朝倉・橋本。

後述のマルテンパと特に呼び分けしない場合も多い日本熱処理技術協会大和久JIS B 6905。

5.2. マルテンパ
----------

マルテンパは、等温焼入れの一種で、焼入れ温度からの急冷途中にMs点・Mf点間の100 - 200℃の温度で停止させ、等温変態が完了するまでそのまま温度保持し、再び空冷などのゆっくりとした冷却に切り替えて焼入れを完了させる方法である朝倉・橋本不二越熱処理研究会坂本。得られる組織は、焼戻しマルテンサイトと呼ばれる組織と後述の下部ベイナイトの混合組織で、硬くて靱性がある朝倉・橋本不二越熱処理研究会坂本。マルクエンチ以上にひずみ、焼割れの危険性が小さくなる不二越熱処理研究会。

一方で、等温変態が完了するまでの時間がかかり過ぎるという欠点がある朝倉・橋本。オーダーとして時間  単位でかかる場合もある不二越熱処理研究会。そのため、マルクエンチの方が多用され朝倉・橋本、等温変態が完了する前に再冷却を開始する方法もある不二越熱処理研究会。マルクエンチと同じく熱浴を利用して行われるが大和久、停止温度が低い分油浴が利用しやすい日本熱処理技術協会。

前述のマルクエンチと特に呼び分けしない場合も多い日本熱処理技術協会大和久JIS B 6905。または、上記の等温変態が完了する前に再冷却を開始する方法をマルテンパと呼ぶ場合もある平川ほか。

5.3. オーステンパ
-----------

オーステンパは、等温焼入れの一種で、焼入れ温度からの急冷途中に300 - 500℃の温度で停止させ、等温変態が完了したら、再び空冷などのゆっくりとした冷却に切り替えて焼入れを完了させる方法である日本熱処理技術協会。焼入れ後に得られる組織はベイナイトで、そのためベイナイト焼入れとも呼ぶ日本熱処理技術協会。

ベイナイトは硬さと靱性が高い組織で、オーステンパ後は焼戻しを必ずしも必要としない利点がある大和久。また、高温域で変態が徐々に進行するので、マルクエンチ、マルテンパ以上に、ひずみ、焼割れの危険性は小さくなる不二越熱処理研究会。同じベイナイトでも、高めの温度で等温変態させることで靱性が高い上部ベイナイトとなり、低めの温度で硬めの下部ベイナイトとなる日本熱処理技術協会。境目の温度は約350℃である平川ほか。硬さ調整のため、オーステンパ後も焼戻しすることはある大和久。

加工品が大形品だと内部でパーライト変態が発生する場合があり朝倉・橋本、加工品の大きさに制限がある日本熱処理技術協会大和久。一次冷却を行う熱浴には、塩浴の他に金属浴を使用する場合もある日本熱処理技術協会。

5.4. オースフォーミング
--------------

オースフォーミングは、塑性加工と熱処理を組み合わせた加工熱処理の一種朝倉・橋本。焼入れ温度からの急冷途中に鋼の再結晶温度以下Ms点以上の温度で停止させ、準安定オーステナイト領域で圧延、鍛造、押出しなどの塑性加工を加えて、再冷却して焼入れを完了させる方法である朝倉・橋本。通常、オースフォーミング後は焼戻しも必要とされる朝倉・橋本。オースフォーミング後の機械的性質は、強度向上が大きく、靱性はほとんど低下しないという長所を持つ平川ほか。

5.5. 表面焼入れ
----------

表面相だけを焼入れして内部は軟らかいままにしておく焼入れが表面焼入れで、使用する熱源別に、高周波焼入れ、炎焼入れ、レーザー焼入れ、電子ビーム焼入れなどがある不二越熱処理研究会。鋼表面の化学成分を変化させる方法を合わせたものとしては、浸炭焼入れ、浸炭窒化焼入れなどもある日本熱処理技術協会。

加工品全体ではなく表面の硬化を狙った熱処理を表面硬化処理と呼ぶ日本熱処理技術協会。表面硬化処理には、鋼表面の化学成分を変化させる化学的表面硬化法と、化学成分を特に変化させずに行う物理的表面硬化法がある大和久。浸炭焼入れ、浸炭窒化焼入れが化学的表面硬化法に相当し、表面焼入れは物理的表面硬化法に相当する。

6. 焼入れ欠陥
--------

焼入れ完了後に、加工品に割れや変形、硬さ不足などの不具合が発生する場合がある。割れ、変形の原因となる焼入応力と合わせて以下に説明する。

6.1. 焼入応力
---------

焼入応力は焼入れにより内部に生じる応力の総称で、残留応力の一種JIS G 0201。不均一な冷却に起因する熱応力と、変態の体積変化に起因する変態応力に分けられるJIS G 0201。後述の焼割れなどの原因となり、引張の残留応力が残る場合は強度にも悪影響を及ぼす。

鋼に限らず、物体はその温度に従って熱膨張・熱収縮が発生する。この熱膨張・熱収縮が拘束される場合に物体内に生じる応力を熱応力と呼ぶ。傾向として、焼入れ後には、内部に引張の熱応力、表面側に圧縮の熱応力が発生する坂本。これは表面で冷却が先行することに起因するもので、単純化すると具体的には次のような順序による不二越熱処理研究会。

表面側が先行して冷却し、収縮しようとする。中心部はまだ高温なので、収縮しようとはしない。
この体積変化の差により内部応力が発生するが、このとき中心部は高温なので、応力緩和が発生して次第に応力は0になる。
さらに冷却が進み、表面側は冷却が完了した状態、内部は冷却を継続して収縮しようとする状態になる。
この体積変化の差により内部応力が発生する。内部は収縮しようとしているのに固まった表面側により拘束されるので、内部に対しては引張応力が、表面側に対しては圧縮応力が残留する。マルテンサイト変態により体積変化が発生する。このマルテンサイト変態が加工品の場所によって時間差を持って発生することに起因する応力を、変態応力と呼ぶ坂本。熱応力ほど一概には言えないが、傾向として、焼入れ後には、内部に圧縮の変態応力、表面側に引張の変態応力が発生する坂本。これも表面で冷却が先行することに起因するもので、単純化すると具体的には次のような順序による不二越熱処理研究会。

表面側が先行して冷却し、マルテンサイト変態が発生して膨張しようとする。中心部はまだ高温なので、マルテンサイト変態はまだ起こらない。
この体積変化の差により内部応力が発生するが、このとき中心部は高温なので、応力緩和が発生して次第に応力は0になる。
さらに冷却が進み、表面側は冷却が完了した状態、内部は冷却を継続してマルテンサイト変態が発生して膨張しようとする状態になる。
この体積変化の差により内部応力が発生する。内部は膨張しようとしているのに固まった表面側により拘束されるので、内部に対しては圧縮応力が、表面側に対しては引張応力が残留する。実際の現象では、これら熱応力と変態応力が複雑にからみ合い、焼入応力が大きくなったり、小さくなったりする坂本。焼入応力に影響を与える要因としては、冷却方法、加工品炭素量、加熱温度、加工品の大きさ、脱炭、偏析などがある不二越熱処理研究会。

6.2. 割れ
-------

マルテンサイト変態や冷却の不均一などを原因として、焼入れにより割れが発生する山方。焼入れにより発生する割れを分類すると、焼割れ、置割れ、研削割れの種類がある。加工品に割れが発生すると再生が利かずほとんどの場合使用不可になるので、致命的な焼入れ欠陥の一つである山方。

6.2.1. 焼割れ
----------

焼割れとは焼入れの過程で発生する割れのことで、焼入応力を主原因とするJIS G 0201。焼入応力が加工品の引張強さを超えると割れが発生する山方。

焼割れ発生を防止するためには、

冷却を全体で均一になるように、加工品の形状を工夫する。穴が開いている加工品は肉厚が均等になるように穴位置を決める、形状の隅角部はなだらかにする、などである藤木。
Ms点からはゆっくり全体で均一になるよう冷却を行う。そのための方法として、上記の二段焼入れや等温焼入れが有効である不二越熱処理研究会。
応力集中部となる、肌荒れや傷などの表面欠陥が無いようにする不二越熱処理研究会。
加工品の材質と冷却剤の組み合わせを最適にする。焼入れ性が高い材料を採用して、ゆっくり冷却しても焼きが入るようにする不二越熱処理研究会。
鍛造品などは十分な焼なましを事前に行う藤木。
焼入れ温度を上げ過ぎないようにする藤木。などの対策が挙げられる。

6.2.2. 置割れ
----------

焼入れ完了した加工品に常温放置中に生じる割れを置割れ、あるいは自然割れ、時効割れなどとも呼ぶJIS G 0201不二越熱処理研究会。特に、焼入れ後に焼戻ししないで加工品を放置すると発生しやすい山方。焼入れ後の組織には、マルテンサイトの他に残留オーステナイトも発生する。残留オーステナイトは常温でも時間経過によりマルテンサイトへ変化するので、その際の変態応力の発生で加工品の残留応力のバランスが崩れて割れに至る不二越熱処理研究会。これが置割れの原因である。

対策として、焼入れ後は間を置かずに焼戻しを実行して、材質を安定化させることが望ましい日本熱処理技術協会。必要に応じてサブゼロ処理も組み合わせる不二越熱処理研究会。

6.2.3. 研削割れ
-----------

焼入れ完了した加工品に研削加工する際に発生する割れを、研削割れ、あるいは研磨割れと呼ぶ山方。研削時の加熱が研削割れの原因で、約100℃まで加工品表面が昇温することにより発生する第1種研削割れと約300℃まで昇温することにより発生する第2種研削割れがあり、第1種研削割れは研削方向に直角に割れが走り、第2種研削割れは研削方向に直角と平行に割れが走る特徴がある山方。これは、再加熱で100℃付近でε炭化物が析出し、300℃付近でセメンタイトが析出するのが原因で、組織変化により体積変化が起こり、置割れと同じように加工品の残留応力のバランスが崩れて割れに至る山方。研削中ではなく、研削終了後に発生する傾向を持つ大和久。

第1種研削割れには100 - 120℃焼戻しが、第2種研削割れには300℃焼戻しが有効とされる大和久。焼戻しを行わない場合は、できるだけ残留オーステナイトを少なくして、かつ研削による昇温を小さくする山方。

6.3. ひずみ
--------

割れと同様にマルテンサイト変態や冷却の不均一などを原因として、焼入れ完了後に加工品の寸法変化や形状変化が発生する山方。このような寸法変化・形状変化を焼入変形JIS G 0201、焼ひずみ大和久、焼入れひずみ藤木などと呼ぶ。形状を相似に保ったまま寸法が変化することを変寸、 曲がり変形やねじり変形のような形状の変化を変形と呼び分ける大和久。特に、加工品が変形して反ってしまうことを焼曲り山方と呼ぶgroup="注"。

6.3.1. 変寸
---------

変寸の原因は、焼入れによる組織変化によるもので、マルテンサイト変態による膨張、残留オーステナイト変態による収縮の合算の結果による大和久。変寸はマルテンサイトの発生量に影響されるが、焼入れがマルテンサイト変態を利用して加工品を硬化させる方法である以上、変寸を避けることはできない不二越熱処理研究会。炭素量が多くなるほど膨張量は大きくなる。例として、炭素鋼の焼入れ焼戻しによる、それぞれの組織変化に従って発生する体積変化率を以下に示す。



6.3.2. 変形
---------

曲がりなどの変形を起こす原因は、焼割れと同様、焼入れ応力が主原因である藤木。時効変形、置狂いなどと呼ばれる、置割れと同じく残留オーステナイトを原因とした経年経過による変形もある大和久。

変形を防止するための対策も焼割れ、置割れの場合とほぼ同じだが、他には、

機械加工などで塑性変形して残留ひずみが発生している場合、これに焼入れひずみが加わり、変形が大きくなる日本熱処理技術協会。このため焼入れ前に応力除去焼なましを行う山方。
加熱炉内で加工品が自重によって変形しないよう、加工品の支え方を工夫する日本熱処理技術協会。
組織の結晶粒が大きいと変形も大きくなる傾向がある日本熱処理技術協会。そのため結晶粒が粗大化している鍛造品などに対しては、焼入れ実施前に結晶粒を微細化する焼ならしを行うことで焼入れ後の変形を少なくできる日本熱処理技術協会。などの対策が挙げられる。

変形が発生してしまった場合は、プレスなどで荷重をかけるなどして変形矯正する方法があり、ひずみ取りと呼ばれる大和久。特に、焼曲りを矯正することを、曲がり取り、曲がり直しなどと呼ぶ藤木。常温でプレスしても矯正できるが、使用中の温度上昇によって再び曲がりが発生したり、残留応力が発生して置狂いの原因になったりするので、ある程度加熱して温間矯正が望ましいとされる大和久藤木。あるいは、焼が入らない程度まで局所加熱を行い、変形と逆向きに熱ひずみを与えて矯正する方法もある大和久。

6.4. 焼むら・硬さ不足
-------------

焼入れ後の加工品で、部分的に柔らかく硬さが不均一な場合がある日本熱処理技術協会。このような不具合を焼むら、あるいは軟点と呼ぶ日本熱処理技術協会JIS G 0201。部分的に焼きが十分入らなかったことが原因で、加熱不均一、冷却不均一、スケールの付着、脱炭層の存在などが部分的な不完全焼入れの原因である山方日本熱処理技術協会。

焼むらに対して、全体的に所定の硬さが得られないことを硬さ不足と呼ぶ山方。原因は焼むらとほぼ同じである日本熱処理技術協会。その他の原因としては、そもそもの材質の焼入れ性が冷却方法に対して十分でなく焼きが入らないことが挙げられる日本熱処理技術協会。

7. 適用
-----

7.1. 鋼種
-------

炭素を含む鉄は、炭素含有量により、0.02%以下のものが鉄、0.02 - 2%のものが鋼、2%以上のものが鋳鉄と分類される山方。焼入れは、一部鋳鉄に対しても行われるが、主に鋼に対して行われる。鋼は、炭素を主として含む炭素鋼と、性質改善のため炭素以外の元素も特別に加えられた合金鋼に分けられる山方。

炭素鋼のうち、炭素含有量が0.25%以下を低炭素鋼、0.25 - 0.6%を中炭素鋼、0.6%以上を高炭素鋼などと呼ぶ朝倉・橋本。焼入れの対象となるのは0.3%以上の中炭素鋼からで、低炭素鋼を焼入れする場合は浸炭焼入れの適用となる平川ほか。

また、一般に炭素鋼は、炭素含有量0.6%以下のものを構造用鋼として、0.6%以上のものを工具鋼として使用される山方。日本では、構造用鋼は一般構造用と機械構造用に分けられ、日本工業規格の一般構造用圧延鋼材と機械構造用炭素鋼鋼材がそれぞれに対応する山方。一般構造用圧延鋼材は特に熱処理せずにそのまま使用されることを前提としており、機械構造用炭素鋼鋼材は焼入れを含めた熱処理をされることを前提としている朝倉・橋本。

工具用鋼は、炭素含有量0.6 -1.5%の炭素工具鋼、炭素工具鋼に合金元素を加えた合金工具鋼、タングステンなどさらに多くの合金元素を加えた高速度鋼の大きく3つに分類される山方。工具鋼の場合は、高い硬さを利用するために、焼戻しする場合も組織はマルテンサイトのままにして利用される不二越熱処理研究会。また、変形や割れなどを避けるため、組織の炭化物が球状化した状態で焼入れする必要がある日本熱処理技術協会。そのため焼入れ前には球状化焼なましが行われる日本熱処理技術協会。

合金鋼は、合金元素の総量が5%以下のものを低合金鋼、5 - 10%のものを中合金鋼、10%以上のものを高合金鋼と呼ぶ日本機械学会。また、用途別に見ると、構造用合金鋼、合金工具鋼、特殊用途用合金鋼に大別される朝倉・橋本。焼きを深くまで入れたいときなどに焼入れ性の良い合金鋼が使用される山方。

前述の通り、A3線あるいはA1線から30 - 50℃高い温度を焼入れ温度とするのが普通だが、高合金鋼使用の場合はさらに高く焼入れ温度を設定する不二越熱処理研究会。これは、クロムやモリブデン、タングステン、バナジウムといった合金元素を十分にオーステナイトに固溶させるためで、このような高合金化したオーステナイトの焼入れ焼戻しにより、耐熱性の高く硬い組織が得られる不二越熱処理研究会。高速度鋼などでは鋼の溶融温度に近いような1200 - 1300℃を焼入れ温度にする藤木。

鋳鉄は、熱処理せずにそのまま使用するか、応力除去焼なましをして使用する場合が多い。ただし、球状黒鉛鋳鉄のFCD450にオーステンパ処理したものは良好な機械的性質が得られる大和久。オーステンパ処理した球状黒鉛鋳鉄をオーステンパ球状黒鉛鋳鉄と呼び、JISでも規定されている。普通焼入れや表面焼入れなども限定された用途だが適用される。また、鋼を鋳物とした鋳鋼では、内部応力の除去や組織の微細化などの前処理が必要だが、基本的には一般的な鋼材と同様に熱処理がされ、合金鋼鋳鋼などは調質して使用される山方。

7.2. 製品例
--------

耐摩耗性が要求される軸受や工具、強度と靱性の両立が要求される機械構造用部品や搬送用部品などに焼入れが適用される藤木。実際の製品の例として、以下のような部品や製品で焼入れ処理が施されている山方山方。

自動車のエンジン、パワーステアリング、トランスミッションの部品
オートバイのチェーンリング
農業機械の刈刃、
スパナ、ドライバーなどの手工具
エンドミル、ドリル、バイトなどの切削工具
ねじ切りダイスや深絞り加工機のポンチなどの塑性加工工具経済規模は、日本金属熱処理工業会の統計によると、2013年の焼入焼戻しの年間加工金額総計は約280億円で、2010年から2013年までの金額の推移をみると、約250億円から約280億円の間で推移している。

8. 派生語
------

焼入れした刃を「焼き刃」と呼ぶ。この「焼き刃」から転じて「刃」と呼ぶ。
俗語として、人に制裁を加える、日焼けをすることなどの意味で「焼きを入れる」と言う。

9. 歴史
-----

アジアでは、中国の戦国時代中期から焼入れの技術が確認される。

10. 脚注
------

10.1. 注釈
--------

10.2. 出典
--------

11. 参考文献
--------

※文献内の複数個所に亘って参照したものを示す。

12. 関連項目
--------

焼入れ性
焼戻し
焼なまし
焼ならし
超伝導磁石#クエンチ - 超電導状態が失われた際に起こる冷媒の急激な沸騰が焼入れ作業を連想させるため。

13. 外部リンク
---------